( 682 ) 



compression, flexion, mantlrinage, etc., qu'il a exéculées, surtout avec 

 l'acier, dans le but de démontrer que la déformation des métaux soumis à 

 des efforts ne se propage pas progressivement d'un point à tous les points 

 voisins, mais qu'elle se fait par ondulations, en se subdivisant en zones 

 discontinues, géométriquement distribuées d'après des lois bien déter- 

 minées. 



)) Des expériences nouvelles, effectuées depuis à la Section technique 

 de l'Artillerie sur l'aluminium, l'acier-nickel à 25 pour loo, le métal Delta 

 et le laiton, ont montré que ces métaux obéissent aux mêmes lois géné- 

 rales que l'acier, en donnant lieu toutefois à des particularités spéciales des 

 plus intéressantes, en ce qui concerne le caractère et le mode de propaga- 

 tion des ondes de déformation. 



» 1° Aluminium. — Quand une barrette d'aluminium est soumise à un 

 effort de traction, on voit apparaître, aussitôt la limite élastique atteinte, 

 des ondulations régulières de deux systèmes conjugués, analogues à celles 

 de l'acier. Mais, alors que ce dernier métal donne lieu à des réseaux com- 

 posés de sillons généralement très étroits, on observe avec l'aluminium des 

 nappes très étendues et d'apparence fugitive, mais cependant très appré- 

 ciables au toucher; de plus, les ondulations ne sont pas continues, quelque 

 grande que soit la régularité de la traction, elles se propagent par bonds 

 suivant des zones également inclinées sur la direction de l'effort. Le phé- 

 nomène se poursuit jusqu'au moment où la déformation se localise dans 

 une des ondulations, en produisant une striction sous la forme d'une 

 dépression de même inclinaison que cette ondulation. Au delà de la stric- 

 tion, la rupture se produit généralement, soit suivant une dépression d'un 

 des deux systèmes, soit suivant la bissectrice de l'angle formé par deux 

 dépressions conjuguées, si ces deux dépressions ont même valeur. 



» On constate, comme pour l'acier, que les ondulations se correspondent 

 exactement sur les deux faces de la barrette et que, par suite, elles ne sont 

 pas dues à un simple mouvement de la couche superficielle. 



» 2° Acier-nickel à 23 pour loo. — Avec l'acier-nickel à aS pour loo, la 

 marche du phénomène est analogue; seulement, aussitôt la limite élastique 

 atteinte, toute la surface est recouverte d'une sorte de damier constitué par 

 des lignes faisant toutes un même angle avec la direction de l'effort. Les 

 ondulations très larges apparaissent ensuite comme celles de l'aluminium, 

 mais leur propagation se fait d'une manière presque continue, tantôt dans 

 un sens, tantôt dans l'autre; quelquefois même, elles affectent la forme 

 d'un X dont les branches constituent un système de lignes ayant la même 

 inclinaison sur l'axe que les lignes isolées. 



